**********************************************************************************************************************************
Abdichtung Balkone DIN 18531-5, (MB 2K [(eco]))
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zu Oberflächengefälle und Anschlusshöhen (AIV-F)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F) 
ist auf der Abdichtungsebene und auf der Belagsoberfläche ein Gefälle von mindestens 1,5 % vorzusehen. 

Die Höhe der Anschlüsse an aufgehende Bauteile ist im Regelfall mit mindestens 0,15 m über Oberfläche von Nutzschicht/Belag zu planen. In schneereichen Gebieten und bei besonderen konstruktiven Situationen ist gegebenenfalls eine größere Anschlusshöhe erforderlich.

Eine Verringerung der Anschlusshöhe im Türbereich ist nur möglich, wenn im Belag unmittelbar vor der gesamten Türbreite z.B. durch Einbau einer ausreichend dimensionierten und funktionsfähigen Entwässerungsrinne die Wasserbelastung minimiert wird. In solchen Fällen kann die Anschlusshöhe vom oberen Ende der Abdichtung bis zum Belag mindestens 0,05 m betragen.

Barrierefreie, niveaugleiche Übergänge oder Übergänge mit 
einer zulässigen Schwellenhöhe von ≤ 0,02 m sind abdichtungstechnische Sonderkonstruktionen. 
Sie erfordern eine auf den Einzelfall abgestimmte Ausführungsart. Für diese niveaugleichen Übergänge muss berücksichtigt werden, dass die Abdichtungsschicht allein die Funktion der Dichtheit am Türanschluss nicht sicherstellen kann. Durch planerische Vorgaben ist das Eindringen von Wasser und das Hinterlaufen der Abdichtungsschicht zu verhindern.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung von Balkonen,
Loggien, Laubengängen (AIV-F), MB 2K [eco]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die beschriebene Abdichtung von 
Balkonen, Loggien, Laubengängen 
wird gemäß DIN 18531 Teil 5 (AIV-F) 
aus der zweikomponentigen, multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe, 
Remmers MB 2K [eco], hergestellt.

Die Verwendbarkeit ist durch
entsprechende allgemein bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse (AbP), sowie Prüfberichte und
Leistungsnachweise belegt.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen
nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
wie Fensterrahmen / Verglasung / Fassade
durch Abklebearbeiten und Anbringen von Schutzfolien.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002003 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002004 Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bodentiefe Fensterelemente im Bereich der abzudichtenden Fläche mit grobkörnigem Schleifpapier leicht anschleifen,
mit geeignetem Reiniger, z.B. Isopropanol,
gründlich reinigen, entfetten und alle Trennlagen entfernen.

Achtung: 
Lösemittelhaltige Reiniger können
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002005 Vorbereitung der Anschlussbereiche bei
Bodenablauf / Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtungsflansch von Bodenablauf / Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier für den fachgerechten 
Anschluss der Verbundabdichtung vorbereiten.

Anschlussbereich / Flansch mit grobkörnigem 
Schleifpapier aufrauen, mit geeignetem Reiniger,
z.B. Remmers Verdünnung V 101, 
gründlich reinigen und haftungsmindernde 
Stoffe restlos entfernen.

Achtung: 
Verdünnung V 101 kann 
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Auftrag der zweikomponentigen 
Epoxidharz-Grundierung,
Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen 
und sauberen Oberfläche. 
Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung 
mit Remmers Quarz 03/08 DF, 
feuergetrocknetem Quarzsand.

Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Nach Bedarf
Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf
Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002006 Fehlstellen &gt; 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen, Fehlstellen 
oder Ausbrüche > 5 mm
mit dem mineralischen, 
wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DS Levell, verschließen. 
Stark saugende Untergründe sind 
vorzunässen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
002007 Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefälle-Ausgleichsschicht oder Untergrundegalisierung 
mit mineralischem, schnell abbindendem, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DS Levell, herstellen.
Schichtdicke bis 50 mm.

Haftbrücke:
Remmers WP DS basic als Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten Untergrund applizieren.
Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS basic <0405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
002008 Gefälleestrich im Verbund einbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefälleestrich im Verbund mit dem
mineralischen, kunststoffmodifizierten, 
hochfesten PCC-Estrichmörtel,
Remmers Betofix R4 EM basic, einbauen.

Schichtdicke:15 bis 80 mm

Haftbrücke:
Remmers Betofix HB basic als Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten Untergrund applizieren.
Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix R4 EM basic <1086>
Untergrundabhängig, ca. 1,1 kg/m²
Remmers Betofix HB basic <1082>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
002009 Gefälleestrich im Verbund einbauen, schnellabbindend
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gefälleestrich im Verbund mit dem
schnellabbindenden,mineralischen, 
kunststoffmodifizierten und hochfesten 
PCC-Estrichmörtel,
Remmers Betofix R4 EM rapid, 
einbauen.

Schichtdicke:15 bis 80 mm
Verarbeitungszeit:
(+20 °C) ca. 30 Minuten

Haftbrücke:
Remmers Betofix HB basic als Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten Untergrund applizieren.
Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix R4 EM rapid <1094>
Untergrundabhängig, ca. 1,1 kg/m²
Remmers Betofix HB basic <1082>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003002 Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht auf dem abzudichtenden
Untergrund mit der zweikomponentigen,
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD)
auf Basis nachwachsender Rohstoffe , 
Remmers MB 2K [eco],
herstellen.

Produkt als Kratzspachtelung mit geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kratzspachtelung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Abdichten von Innenecken, Fugen und
im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen
(MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innenecken und Fugen / Übergänge zu 
nichtmineralischen Bauteilen 
mit dem hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
Basis, Remmers Tape VF 120 [eco], 
verstärken.

Nicht mineralische Untergründe rückstandsfrei 
reinigen und entfetten, ggf. aufrauen.
Kontaktschicht als dünne Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsprodukt herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Abdichtungsprodukt (MDS/FPD) auf dem 
vorbereiteten Untergrund vorlegen,
Tape VF 120 [eco] vollflächig verkleben und mit dem Abdichtungsstoff überarbeiten.

In Eckbereichen Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC, 
bzw. Aussenecke, Remmers Tape VF 120 [eco] EC, 
verwenden. Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite
von > 5 cm auszuführen.
Über Bewegungsfugen wird Tape VF 120 [eco] schlaufenförmig
in Omegaform eingebaut.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf:
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003004 Abdichtungsanschluß bei Rinnen und
Abläufen herstellen (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anschließen der Verbundabdichtung an den 
Abdichtungsflansch von 
Bodenablauf / Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier  
unter Einlage des hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk-Basis, 
Remmers Tape VF 120 [eco].

Remmers Tape VF120 [eco] passgenau zuschneiden 
und mit dem Abdichtungsprodukt (MDS/FPD)
vollflächig verkleben und überarbeiten.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Nach Bedarf:
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung von Balkonen, Loggien, Laubengängen
aus der zweikomponentigen, multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, Remmers MB 2K [eco], herstellen.

Produkt regelkonform, mindestens 2-lagig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. 
Aufträge jeweils trocknen lassen. 

Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen, kombiniertes Verfahren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boden- und Sockelfliesen im kombinierten Verfahren 
mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel 
Remmers FL fix (C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004), 
fachgerecht verlegen.

Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Fliesenfabrikat: '____________________'
Fliesentyp:       '____________________'
Fliesenformat:  '____________________'
Fliesenfarbe:    '____________________'

Produkt / Verbrauch:
Remmers FL fix <2817>
Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
 6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m²
 8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m²
10 mm Kammzahnung: ca. 3,8 kg/m²

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003007 Fliesenbelag ausfugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, 
kunststoffvergütetem Fugenmörtel,
Remmers FL grout flex, geprüft
nach CG2 WA gemäß DIN EN 13888,
verfugen.
 
Fugenbreite: '_____' mm
Fugenfarbe: '__________'

Produkt / Verbrauch:
Remmers FL grout flex <2891>
Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe.
z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm:
Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg
Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003008 Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen
herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit 
elastischem, alkoxyvernetzenden Silicondichtstoff,
Remmers Multi Sil, herstellen.


Fugenfarbe: '__________'

Produkt / Verbrauch:
Remmers Multi Sil <7380>
Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

Einheit: lfm